t-r 



( 843 ) 



» L'analyse, faite sur 8 grammes, a donné 



Platine ^9)9' 



Iridium 9)93 



Rhodium o,o5 



Ruthénium o , o i 



Perte o , i o 



100,00 



M alliage de platine 85 et d'iridium i5, — Densité : 



Poids dans l'air à 1 7°, 5 et 'j63'"°', 5 ' 97 > 7 34 



Perte de poids dans l'eau à 17°, 5 9>'47 



Densité (sans correction) 21 ,618 



Contraction (un peu trop faible sans doute) o ,ooo3 



» L'analyse faite sur 8 grammes a donné : 



Platine 85, 3o 



Iridium i4 ,53 



Rhodium o ,o5 



Ruthénium o , 06 



Perte 0,06 



100,00 

 » Cette matière est très-ductile et très- malléable et sa rigidité est consi- 

 dérable. Elle pourrait être d'un très-bon emploi. 



» Alliage de platine 66,6^ et d'iridium 33,3. — Densité : 



gr 

 Poids dans l'air à 16 degrés et 758 millimètres 53,4 1 5 



Perte de poids dans l'eau à i6 degrés 2,463 



Densité (sans correction). 21, 874 



Contraction o,oo34 



)) Matière non malléable. 



er 



)i Alliage de platine 5 et d'iridium gS. — Densité : 



Poids dans l'air à i6 degrés et 744 millimètres 5i ,462 



Perte de poids dans l'eau à i3 degrés 2 ,3oo 



Densité ( sans correction ) 22,384 



Contraction o ,0006 



» La matière a été mise en fragments sous le laminoir avant la détermi- 

 nation de sa densité. 



» Nous ferons remarquer que les densités de l'iridium et du platine sont 

 plus fortes que toutes celles que l'on a trouvées jusqu'ici et que les 

 densités de leurs alliages croissent suivant une loi très-régulière, ce qui est 

 une présomption en faveur de leur pureté. » 



